Zweiter Abschnitt. Harze. 267 



Die von Bottier') {i893) vorgenommenen Dichtebestimmungen der 

 ilopale schliessen sich methodisch genau an unsere Untersuchungen an 

 und haben auch im Wesentlichen zu den gleichen Resultaten geführt. 



Die Härte der Copale wurde in früheren Zeiten nur wenig beachtet, 

 und es treten uns in den Härteangaben viele Widersprüche entgegen. 

 Diese irrigen Angaben beruhten zum Theil auf falschen Bestimmungen 

 der zum Versuche benutzten Copale, besonders auf dem Umstände, dass 

 man die Härte der Copale durch die Copale selbst ermittelte. Diese 

 Bestimmungsweise hatte wegen der grossen Sprüdigkeit und der starken 

 Adhäsion, welche sich bei dem Ritzen von einer Copalsorte durch die 

 andere zu erkennen giebt, viele Fehler im Gefolge. Ich habe deshalb 

 krystallisirte Minerale bestimmter Härte und andere, künstlich darge- 

 stellte, gut krystallisirende Substanzen als ritzende Körper in Anwendung 

 gebracht. Ich fand, dass alle Copale von Kalkspath (Härtegrad = 3), 

 ja sogar von dem merklich weicheren Kupfervitriol (Härte nach Nau- 

 mann 2,5) geritzt werden, hingegen alle Copale den krystallisirten Gyps 

 (Fraueneis; Härte nach Naumann 1,5) ritzen, bis auf den brasilianischen 

 Copal, welcher entweder die Härte des Fraueneises hat oder vielleicht 

 um eine Spur weicher ist. Es wurde auch gefunden, dass der Bern- 

 stein etwas härter als der härteste der Copale (Sansibarcopal) ist. 



Ich habe damals (1869) folgende Härtescala der Copale aufgestellt: 

 (^opal von Sansibar (härtester), hierauf folgen : Mosambique, Sierra Leone 

 (Kieselcopal), Gabon, Angola, Benguella, Kaurie- und Manilacopal, endlich 

 südamerikanischer Copal 2). 



Spätere Untersuchungen haben diese meine Beobachtungsergebnisse 

 im Wesentlichen bestätigt und erweitert. Bottier ■') (1893) stellte fol- 

 gende Härtescala auf: Sansibar, Rothangola, Sierra Leone (Kieselcopal), 

 Gelbbenguela , Weissbenguela, Congo, Manila, Weissangola, Kaurie, bra- 

 silianischer Copal von Hynieucea. 



An des (I.e.) stellte später noch eine reicher gegliederte Härtescala der 

 Copale auf, welche wie bei meiner und der Bottler'schen mit Sansibar 



i] lieber physikalische Eigenschaften der Copale. Dinglcr's Pol34echnisches 

 Journal. CCLXXXVIII (<893). 



2) Gummi imd Harze, p. 147. 



3; M. Bottier, 1. c. p. 2t ff. 



Die Angabe, der Sansibarcopal sei weicher als Steinsalz, beruht auf einer 

 ungenauen Beobachtung. Wenn man den Sansibarcopal auf feinstem Schleifstein 

 glattschleift und mit gelindem Druck über diese Fläche mit einer scharfen Kante 

 eines Kalkspath-, Kupfervitriol- und Steinsalzkrystalls fährt, so erkennt man (mit der 

 Lupe), dass Kalkspath und Kupfervitriol geritzt haben, nicht aber Steinsalz. Trübe- 

 ritzen kann man den Sansibarcopal durch Steinsalz, aber auch dieses kann durch 

 'Steinsalz trübe geritzt werden. 



